96 
Gorgeu erhielt Wollastonit durch Zusammenschmelzen von 
Kieselsäure mit Chlorcalcium in der Rothgluthhitze bei Zutritt von 
Wasserdampf; auch Lechartier erhielt auf ähnliche Weise wol- 
lastonitähnliche Säulchen, die jedoch betreffs der optischen Eigen¬ 
schaften, wie aus Bourgeois’ Untersuchungen hervorgeht, nicht 
mit dem natürlichen Wollastonit übereinstimmen. 
Der Erste, welcher versuchte, den Wollastonit auf pygrogenem 
Wege darzustellen, war Bourgeois, der wollastonitähnliche Kryställ- 
chen durch einfache Schmelzung seiner Elemente bei Rothgluth 
erhielt; lange rechtwinkelige verzwillingte Täfelchen mit lebhaften 
Interferenzfarben und anscheinend rhombischer Symmetrie, die sich 
von dem natürlichen Wollastonit sowohl im Verhalten gegen HCl als 
auch in der Lage der optischen Axenebene und in der Grösse des 
Axenwinkels unterscheiden. 
Auch das von Lechartier dargestellte normale Kalksilicat 
verhält sich nach Bourgeois’Angaben auf gleiche Weise abweichend 
vom natürlichen Wollastonit. 
Als zufälliges Gebilde wird Wollastonit auch in vielen Hoch¬ 
ofenschlacken angegeben, jedoch schon Bourgeois wies nach, dass 
die meisten dieser künstlichen W. des hohen bis 15% enthaltenden 
Magnesiagehaltes wegen wohl gewöhnliche Augite sind; jedoch fand 
J. H. L. Vogt, der eine sehr grosse Anzahl krystallinischer Hoch¬ 
ofenschlacken genau untersuchte, zwei unzweifelhafte Wollastonit- 
schlacken, von den Hochöfen von Högfors und Tonsä stammend. 
In den Dünnschliffen dieser Schlacken findet sich der W. fast 
immer in langen, schmalen rektangulären Leisten, er ist demnach, 
wie der natürliche, tafelförmig gebildet, Spaltbarkeit, die Lage der 
Schwingungsrichtungen und Stärke der Doppelbrechung ist wie bei 
dem natürlichen. Auch die chemische Zusammensetzung stimmt mit 
dem natürlichen gut überein; leider wurde eine genauere optische 
Untersuchung dieses künstlichen Woliastonits nicht ausgeführt. 
Gleichzeitig fand jedoch Vogt, dass in den Schlacken ein der 
Wollastonitzusammensetzung vollkommen entsprechendes, jedoch 
hexagonales normales Kalksilikat ziemlich weit verbreitet und wie 
Do eit er später ausführte, das normale Silikat CaSi0 3 demnach 
dimorph ist. So findet sich dieses Silikat häufig und in grossen 
Krystallen, oo P.oP in der schon lange bekannten und vielfach unter¬ 
suchten grünen Hochofenschlacke von der Sayner Hütte u. a. 
In jüngster Zeit endlich hat sich Doelter eingehender mit 
der Synthese des Woliastonits beschäftigt, jedoch auch ihm gelang 
es nicht auf pyrogenem Wege unzweifelhaft monosymmetrischen, mit 
dem natürlichen vollkommen übereinstimmenden Wollastonit dar¬ 
zustellen. Doelter erhielt sowohl beim Schmelzen der Mischung 
CaSi0 3 als auch beim Umschmelzen des natürlichen Woliastonits 
